분산 액 A : 560 g , 분산 액 B : 50 g , 분산 액 C : 25 g , 비 이온 계 계면 활성제 ( Igepal CA 897 ) : 0 . 5 g 을 강력 한 쉐어 가 걸리 는 교반기 ( Ultraturrax , 8000 rpm ) 속 에서 30 분 간 교반 하 였 다 . 이어서 응집제 ( Poly Aluminium Chloride , 10 % 질 산액 ) 0 . 13 g 을 첨가 하 였 다 . 혼합물 의 PH 를 0 . 3 N 질산 과 IN 가성 소다 를 사용 하 여 4 . 2 ~ 4 . 5 로 조정 하 였 다 . 이 혼합물 을 다시 중합 깡통 으로 옮겨 40 ℃ 에서 폴리머 입자 를 응집 , 제조 하 였 다 . 입자 지름 은 현미경 으로 관찰 하 니 약 5 μ 이 었 다 .